natgillin/translations-raw huggingface dataset:
and is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
Därefter har provningen upprepats på ett nytt provexemplar, som antingen uppfyller kraven i punkt 2.6.1 eller uppvisar avvikelser inom ovan nämnda gränsvärden.
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result, taking account of deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conform to the prescriptions of paragraph 2.6.1 or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
Två provningar av alla provningarna som utförts i islagspunkterna enligt punkt 2.5.1 har gett ett otillfredsställande resultat, med beaktande av att avvikelserna inte överskrider gränsvärdena som anges punkt 2.6.2.2, och ytterligare en serie provningar som utförts på en ny uppsättning provexemplar uppfyller föreskrifterna i punkt 2.6.1, eller om högst två provexemplar av den nya uppsättningen uppvisar avvikelser inom gränsvärdena i punkt 2.6.2.2.
If the above-mentioned deviations are found, they shall be noted in the test report and permanent recording(s) of the fragmentation pattern of the relevant parts of the glass pane shall be attached to the report.
Om ovan nämnda avvikelser förekommer ska de antecknas i provningsrapporten och permanenta registreringar av splittringsmönstren för berörda delar av glasrutan ska bifogas rapporten.
MECHANICAL STRENGTH TEST
PROVNING AV MEKANISK HÅLLFASTHET
Indices of difficulty of the secondary characteristics.
Svårighetsindex för sekundäregenskaper
Index ofdifficulty
Svårighetsindex
Polished glass
Polerat glas
colourlesstinted
Färglöst
The other secondary characteristic (namely, incorporation or otherwise of conductors) is not involved.
De övriga sekundäregenskaperna (nämligen förekomst eller avsaknad av elektriska ledare) berörs inte.
Number of test pieces
Antal provbitar
Six test pieces shall be subjected to testing for each thickness category defined in paragraph 1.1.4 above.
Sex provbitar genomgår provning för varje tjocklekskategori enligt definitionen i punkt 1.1.4 ovan.
The test method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.1.
Den provningsmetod som ska användas är den som beskrivs i punkt 2.1 i bilaga 3.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be as indicated in the following table, according to thickness of the glass pane:
Fallhöjden (från kulans undersida till provbitens övre yta) ska vara såsom anges i följande tabell med hänsyn till glasrutans tjocklek:
Nominal thickness of glass pane (e)
Glasrutans nominella tjocklek (e)
Height of drop
Fallhöjd
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the test piece does not break.
Provningen ska anses ha gett ett tillfredsställande resultat om provbiten inte brister.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of mechanical strength if at least one of the following conditions is fulfilled:
En uppsättning provbitar som inlämnats för godkännande ska anses vara tillfredsställande med avseende på mekanisk hållfasthet om minst ett av följande villkor är uppfyllt:
When not more than one test has given an unsatisfactory result,
Inte mer än en provning har gett ett otillfredsställande resultat.
When two tests having given unsatisfactory results, a further series of tests carried out on a new set of six test pieces give satisfactory results.
Två provningar har gett otillfredsställande resultat och ytterligare en serie provningar som utförts på en ny uppsättning med sex provbitar har gett tillfredsställande resultat.
The provisions concerning regular light transmittance set out in annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes other than windscreens located at places which are essential to the driver’s vision.
De krav angående den normala ljustransmittansen som anges i punkt 9.1 i bilaga 3 ska gälla för rutor eller delar av rutor av enhetligt härdat glas, andra än vindrutor, som sitter på platser som är viktiga för förarens sikt.
The provisions of paragraph 9 of annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Villkoren i punkt 9 i bilaga 3 ska gälla rutor av enhetligt härdat glas, avsedda för användning som vindrutor på långsamgående fordon som på grund av sin konstruktion inte kan överskrida 40 km/tim.
This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group.
Detta ska inte gälla för plana vindrutor som omfattas av en redan godkänd grupp.
This type of uniformly-toughened glass pane can also be used for windscreens for slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Denna typ av enhetligt härdat glas kan även användas som vindrutor på långsamgående fordon, som på grund av konstruktionen inte kan överskrida 40 km/tim.
ORDINARY LAMINATED-GLASS WINDSCREENS
VANLIGA VINDRUTOR AV LAMINERAT GLAS
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
Vanliga vindrutor av laminerat glas ska anses höra till olika typer, om de skiljer sig inbördes beträffande åtminstone en av följande primär- eller sekundäregenskaper.
The trade names or marks.
Handelsbeteckningar eller varumärken.
The shape and dimensions,
Formen och måtten.
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment.
Vanliga vindrutor av laminerat glas anses tillhöra en grupp med avseende på provningar av mekaniska egenskaper och beständighet mot miljöpåverkan.
The number of layers of glass,
Antalet glasskikt.
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
Vindrutans nominella tjocklek ”e”, varvid en tillverkningstolerans på 0,2 n mm (”n” är antalet glasskikt i vindrutan) över och under det nominella värdet medges.
The nominal thickness of the interlayer or interlayers,
Mellanskiktets eller mellanskiktens nominella tjocklek.
The nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers).
Mellanskiktets eller mellanskiktens art och typ (t.ex. mellanskikt av PVB eller annat plastmaterial).
The nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass),
Materialets art (polerat glas (planglas), flytglas, maskinglas).
The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted),
Mellanskiktets eller mellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade).
The colouring of the glass (colourless or tinted),
Glasets färgning (färglöst eller tonat).
The incorporation or otherwise of conductors,
Förekomst eller avsaknad av elektriska ledare.
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform tests (paragraph 3.2 below) and tests of optical qualities shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
För vanliga vindrutor av laminerat glas ska andra provningar än provningar med attrapphuvud (punkt 3.2 nedan) och provningar av optiska egenskaper utföras på plana provbitar som antingen skärs ut från verkliga vindrutor eller är särskilt tillverkade för ändamålet.
In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
I båda fallen ska provbitarna i alla hänseenden vara helt representativa för de serietillverkade vindrutor för vilka godkännande söks.
Before each test the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Före varje provning ska provbitarna förvaras under minst fyra timmar i en temperatur på 23 ± 2 °C.
The tests shall take place as soon as possible after the test pieces have been taken out of the receptacle in which they were stored.
Provningarna ska utföras så snart som möjligt efter det att provbitarna tagits ut ur den behållare där de förvarats.
Headform test on a complete windscreen
Provning med attrapphuvud på en komplett vindruta
Four samples from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of annex 13, shall be tested.
Fyra provexemplar från serien med den minsta utvecklingsytan och fyra provexemplar från serien med den största utvecklade ytan, valda enligt bestämmelserna i bilaga 13, ska provas.
The drop height shall be 1,5 m – 5
Fallhöjden ska vara 1,5 m – 5
This test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled:
Denna provning ska anses ha gett ett tillfredsställande resultat, om följande villkor är uppfyllda:
The sample breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
Provexemplaret brister och uppvisar flera cirkulära sprickor centrerade kring islagspunkten, varvid sprickorna närmast islagspunkten ska befinna sig högst 80 mm från denna.
The layers of glass shall remain adhering to the plastics-material interlayer.
Glasskikten ska förbli vidhäftade vid mellanskiktet av plastmaterial.
One or more partial separation from the interlayer with a distance of less than 4 mm in breadth, on either side of the crack, is permitted outside a circle of 60 mm in diameter centred on the point of impact.
En eller flera partiella separationer från mellanskiktet över en bredd på mindre än 4 mm på ömse sidor om sprickan medges utanför en cirkel med 60 mm diameter centrerad på islagspunkten.
On the impact side:
På islagssidan:
The interlayer must not be laid bare over an area of mare than 20 cm2,
Mellanskiktet får inte friläggas över en yta på mer än 20 cm2.
A tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed.
En reva med en längd på upp till 35 mm tillåts i mellanskiktet.
A set of samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met:
En uppsättning provexemplar som inlämnas för godkännande ska anses vara tillfredsställande med avseende på provningen med attrapphuvud om ett av de två följande villkoren är uppfyllt:
All the tests give satisfactory results, or
Alla provningarna ger tillfredsställande resultat.
Headform test on flat test pieces
Provning med attrapphuvud på plana provbitar
Six flat test pieces measuring (1100 mm × 500 mm) – 2
Sex plana provbitar med måtten (1100 × 500 mm) – 2
The height of drop shall be 4 m – 0
Fallhöjden ska vara 4 m – 0
the test piece yields and breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
Provbiten ger vika och brister och uppvisar flera cirkulära sprickor ungefär centrerade kring islagspunkten.
tears in the interlayer are allowed provided that the manikins head does not pass through the test piece.
Revor i mellanskiktet tillåts under förutsättning att attrapphuvudet inte passerar genom provbiten.
no large fragments of glass shall become detached from the interlayer.
Inga större glasskärvor får vara losslitna från mellanskiktet.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met:
En uppsättning provbitar som inlämnas för godkännande ska anses vara tillfredsställande med avseende på provningen med attrapphuvud om ett av de två följande villkoren är uppfyllt:
all the tests give satisfactory results, or
Alla provningarna ger tillfredsställande resultat.
one test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
En provning har gett otillfredsställande resultat, men en ny omgång prov, utförda på en ny omgång provbitar, ger tillfredsställande resultat.
Six square test pieces of 300 mm – 0
Sex kvadratiska provbitar med 300– 0
The method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.2.
Den metod som ska användas är den som beskrivs i punkt 2.2 i bilaga 3.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be 4 m – 0
Fallhöjden (från kulans undersida till provbitens övre sida) ska vara 4 m – 0
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the ball does not pass through the glazing within five seconds after the moment of impact.
Provningen ska anses ha gett ett tillfredsställande resultat om kulan inte passerar genom glaset inom fem sekunder efter islagsögonblicket.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 2260 g ball test if one of the following two conditions is met:
En uppsättning provbitar som inlämnas för godkännande ska anses vara tillfredsställande med avseende på fallprovning med kula på 2260 g om ett av de två följande villkoren är uppfyllt:
One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
En provning har gett otillfredsställande resultat, men en ny omgång provningar, utförda på en ny omgång provbitar, ger tillfredsställande resultat.
Twenty square test pieces of 300 mm – 0
Tjugo kvadratiska provbitar med 300 – 0
The method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.1.
Den metod som ska användas är den som beskrivs i punkt 2.1 i bilaga 3.
Ten specimens shall be tested at a temperature of + 40 °C ± 2 °C and ten at a temperature of – 20 °C ± 2 °C.
Tio provexemplar ska provas vid 40 ± 2 °C och tio vid temperaturen -20 ± 2 °C.
The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below:
20 °C– 3.2 Fallhöjden för de olika tjocklekskategorierna och massan hos de skärvor som lossnar anges i tabellen nedan:
Thickness of test pieces
Provbitarnas tjocklek
Height of fall
Fallhöjd
Maximum permitted mass of the fragments
Största tillåtna massa hos skärvorna g
The test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
Provningen ska anses ha gett ett tillfredsställande resultat om följande villkor är uppfyllda:
The ball does not pass through the test piece,
Kulan passerar inte genom provbiten.
The test piece does not break into several pieces,
Provbiten brister inte i flera bitar.
If the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact must not exceed the appropriate values specified in paragraph 4.3.3.2 above.
Om mellanskiktet inte rivs sönder, får inte massan hos skärvor som lossnar från glassidan som är motsatt islagspunkten överstiga de tillämpliga värden som anges i punkt 4.3.3.2 ovan.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if one of the following conditions is met:
En uppsättning provbitar som inlämnas för godkännande anses vara tillfredsställande med avseende på fallprovning med kula på 227 g om ett av följande villkor är uppfyllt:
Not less than eight tests at each test temperature give a satisfactory result, or
Inte mindre än åtta provningar vid varje provningstemperatur ger ett tillfredsställande resultat.
More than two tests at each test temperature having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Sedan mer än två provningar vid varje provningstemperatur gett ett otillfredsställande resultat ska ytterligare en serie provningar utföras på en ny uppsättning provbitar och ge tillfredsställande resultat.
TEST OF RESISTANCE TO THE ENVIRONMENT
PROVNING AV BESTÄNDIGHET MOT MILJÖPÅVERKAN
Indices of difficulty and test method
Svårighetsindex och provningsmetod
The requirements of annex 3, paragraph 4, shall apply, the test being continued for 1000 cycles.
Kraven i punkt 4 i bilaga 3 ska gälla och provningen ska fortsättas under 1000 cykler.
The safety-glass pane shall be considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 per cent.
Rutan av säkerhetsglas ska anses vara tillfredställande med avseende på nötningshärdighet om ljusspridningen till följd av provbitens nötning inte överstiger 2 %.
The requirements of annex 3, paragraph 5, shall apply.
Kraven i punkt 5 i bilaga 3 ska gälla.
This test shall be performed only if the laboratory deems it useful in the light of the information in its possession concerning the interlayer.
Provningen ska utföras endast om laboratoriet finner detta värdefullt på grund av laboratoriets egna data om mellanskiktet.
The requirements of annex 3, paragraph 6.3 shall apply.
Kraven i punkt 6.3 i bilaga 3 ska gälla.
The requirements of annex 3, paragraph 7, shall apply.
Kraven i punkt 7 i bilaga 3 ska gälla.
This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group if the rake angle is less than 40° to the vertical.
Detta ska inte gälla för plana vindrutor som omfattas av en redan godkänd grupp om lutningsvinkeln är mindre än 40° mot vertikalplanet.
A tolerance of – 0+ 25 mm is allowed in height of fall.
En tolerans på – 0+ 25 mm medges för fallhöjden.
LAMINATED-GLASS PANES OTHER THAN WINDSCREENS
RUTOR AV LAMINERAT GLAS, ANDRA ÄN VINDRUTOR
Laminated-glass panes other than windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Rutor av laminerat glas, andra än vindrutor, ska anses tillhöra olika typer om de skiljer sig åt i fråga om minst en av följande primär- eller sekundäregenskaper.
The thickness category of the pane in which the nominal thickness ‘e’ lies, a manufacturing tolerance of ± 0,2 n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the pane) being allowed:
Rutans tjocklekskategori i vilken den nominella tjockleken ”e” befinner sig, varvid en tillverkningstolerans på ± 0,2 n mm (där ”n” är antalet glasskikt i vindrutan) ska tillåtas.
Category I e ≤ 5,5 mm
Kategori I e ≤ 5,5 mm
Category II 5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
Kategori II 5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
Category III 6,5 mm < e
Kategori III 6,5 mm < e
The nature and type of the interlayer or interlayers, e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers,
Mellanskiktets eller mellanskiktens art och typ (t.ex. mellanskikt av PVB eller annat plastmaterial).
Any special treatment which one or more layers of glass may have undergone.
Varje särskild behandling som ett eller flera glasskikt kan ha genomgått.
The colouring of the glass (colourless or tinted).
Glasets färgning (färglöst eller tonat).
In the case of laminated-glass panes other than windscreens, the tests shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual glass panes or are specially made.
För rutor av laminerat glas, andra än vindrutor, utförs provningarna på plana provbitar som antingen skärs ut från ordinära glasrutor eller är särskilt tillverkade.
In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the glass panes for the production of which approval is sought.
I båda fallen ska provbitarna i alla avseenden vara helt representativa för de serietillverkade vindrutor för vilka godkännande söks.
Before each test the test pieces of laminated glass shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Före varje provning ska provbitarna av laminerat glas förvaras under minst fyra timmar i en temperatur på 23 ± 2 °C.
The tests shall be performed on the test pieces as soon as the test pieces have been taken out of the receptacle in which they were stored.
Provningarna ska utföras så snart som möjligt efter det att provbitarna tagits ut ur den behållare där de förvarats.
The provisions of this annex shall be considered to be met if the glazing submitted for approval is of the same composition as a windscreen already approved under the provisions of annex 6 or annex 8 or annex 9.
Villkoren i denna bilaga ska anses vara uppfyllda om glaset som inlämnats för godkännande har samma sammansättning som en vindruta som redan godkänts enligt villkoren i bilaga 6 eller bilaga 8 eller bilaga 9.
Six flat test pieces measuring (1100 mm × 500 mm) – 0
Sex plana provbitar med måtten (1100 × 500 mm) – 0
The height of drop shall be 1,50 m – 5
Fallhöjden ska vara 1,50 m – 5
This test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
Denna provning ska anses ha gett ett tillfredsställande resultat, om följande villkor är uppfyllda:
The test piece yields and breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact,
Provbiten ger vika och brister, varvid det uppvisar åtskilliga cirkulära sprickor, med islagspunkten som ungefärlig mittpunkt.
Tears in the interlayer are allowed, but the manikin’s head must not pass through,
Revor i mellanskiktet är tillåtna, men attrapphuvudet får inte passera genom provbiten.
No large fragments of glass shall become detached from the interlayer.
Inga större glasskärvor får vara losslitna från mellanskiktet.
A set of test pieces subjected to approval testing shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met:
En uppsättning provbitar som inlämnas för godkännande ska anses vara tillfredsställande med avseende på provningen med attrapphuvud om ett av de två följande villkoren är uppfyllt:
MECHANICAL STRENGTH TEST - 227 g BALL TEST
PROVNING AV MEKANISK HÅLLFASTHET – FALLPROVNING MED KULA PÅ 227 g
Four flat square test pieces of (300 mm × 300 mm) – 0
Fyra plana kvadratiska provbitar med 300 – 0
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be as indicated in the following table as a function of nominal thickness:
Fallhöjden (från kulans undersida till provbitens ovansida) ska vara den som anges i följande tabell som en funktion av nominell tjocklek:
Nominal thickness
Nominell tjocklek
the ball does not pass through the test piece,
Kulan passerar inte genom provbiten.
the test piece does not break into several fragments,
Provbiten brister inte i flera skärvor.
the total weight of the few fragments which may be produced on the side opposite to the point of impact does not exceed 15 g.
Den totala massan hos de få skärvor som får bildas på motsatt sida mot islagspunkten överstiger inte 15 g.
A set of test pieces subjected to approval testing shall be considered satisfactory from the point of view of mechanical strength if one of the following conditions is met:
En uppsättning provbitar som inlämnas för godkännande anses vara tillfredsställande med avseende på mekanisk hållfasthet om ett av de två följande villkoren är uppfyllt:
All the tests have given a satisfactory result, or
Alla provningarna har gett ett tillfredsställande resultat.
Not more than two tests having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Inte mer än två provningar har gett ett otillfredsställande resultat och ytterligare en serie provningar har utförts på en ny uppsättning provbitar med tillfredsställande resultat.
The safety-glass pane shall be considered satisfactory from the point of view of abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 per cent.
Rutan av säkerhetsglas anses vara tillfredsställande med avseende på nötningshärdighet om ljusspridningen till följd av nötning på provbiten inte överstiger 2 %.
Number of samples or test pieces
Antal provexemplar eller provbitar
The requirements of annex 3, paragraph 6.3, shall apply.
Kraven i punkt 6.3 i bilaga 3 ska gälla.